— 330 — 



angewendet. Eisenteile in so imprägniertem nnd feuchtem Holze werden 

 vom Kupfervitriol angegriffen, da sich Eisenvitriol bildet unter Frei- 

 werden von Kupfer. 



Die Imprägnierung des toten Holzes (besonders der Schwellen) mit Zink- 



5 Chlorid, Zinkchlorid mit karbol säurehaltigem Teeröl oder mit karbol- 

 säiirehaltlgem Teeröl allein in Kesseln unter Druck und nach vorheriger 

 Evakuierung der Luft bezeichnet Strasburger als Imprägnierung durch 

 Injektion. Auch bei diesem Verfahren folgt die Imprätiiiierungs- 

 fliissigkeit den AVasserleitungsbahnen. von denen aus die Imprägnierung 



10 durch Infiltration und Imbibition erfolgt. Das Holz muß, trocken sein, 

 damit die Luft völlig ausgesaugt werden kann, worauf die Imprägnier- 

 masse eingepreßt wird. Der Kern kann auch bei diesem Verfahren nur 

 sehr wenig und unvollkommen imprägniert werden. Der Kern sollte 

 daher bei Schwellen stets von imprägniertem Splinte der Länge nach 



isganz umgeben sein. Auf den Schnittflächen kann man durch Be- 

 stieichen usw. noch nachhelfen. Vielfach imprägnierte man mit Zink- 

 chlorid und Teeröl so, daß das frische oder trockene Holz zunächst 

 durch Wasserdampf unter Druck „gedämpft" wurde. Nach Ablassen 

 des Dampfes folgte eine Verdünnung der Luft im Kessel und dieser 



20 Evakuierung erst das Einlassen der Imprägnierungsflüssigkeit. welche 

 nun unter Druck in das Holz gepreßt wurde. Das Dämpfen sollte ein 

 Reinigen des Holzes, so daß es leichter zu imprägnieren wäre, und ein 

 Töten von Mikroorganismen im Holze bewirken. Letzteres ist bei diesem 

 Verfahren nicht notwendig. Die Imprägnierung wird aber durch vor- 



25 hergehendes Dämpfen erschwert, weil die Luft nur aus ganz trockenem 

 Holze leicht auszupumpen ist, und die Imprägnierungsflüssigkeit wird 

 unnötig verdünnt: s. Strasburger (1) und Drude d). 



Das Zinkchlorid kann auch wie Kupfervitriol in frische, berindete 

 Stämme im Walde eingepumpt werden, und zwar wird hier das Verfahren 



30 Feister angewendet, welches nicht mit hj'drostatischem Druck, sondern 

 mit einer Druckpumpe arbeitet. Die Seh wellen Imprägnierung erfolgt 

 aber allgemein in Kesseln unter pneumatischem Druck. In 

 gleicher Weise wird auch das Teeröl imprägniert. Das Verfahren, 

 welches von Breant und Payen stammt und vielfache Verbesserungen. 



35 besonders durch Burxett. Bethell und Blythe erfahren hat. besteht 

 im wesentlichen darin, daß die Schwellen oder sonstiges schon zuge- 

 richtetes Holz in einem Kessel erst evakuiert und dann unter 7.5 at 

 Druck mit Zinkchloridlösung imprägniert wird. Diese Imprägnierung 

 ist sehr billig und daher bei Schwellen vielfach verwendet, wenn auch 



40 das Zinkchlorid sehr leicht vom Wasser ausgewaschen wird und Eisen- 

 teile stark angreift. Um die Auslaugung zu hindern, hat man eine 

 Teerim])rägnierung mit diesem Verfahren so verbunden, daß eine 

 Mischung von Zinkchloi'id und Teeröl gleichzeitig oder eine Teeröl- 

 imprägnierung nachfolgend angewendet wird. 



45 Bei <ler Imprägnieruni? mit Teeröl werden die zubereiteten Schwellen 

 oder sonstigen Hölzer bei 100 " C" getrocknet, dann noch warm im Kessel 

 evakuiert und dann mit vorgewärmtem Teeröl bei 10 at Druck impräg- 

 niert. Auf diese Weise werden auch Telegraphenstangen imprägniert. 

 Die Dauer des Holzes wird durch dit» Teerimprägnierung am meisten 



60 verlängert, da das Teeröl sowohl die holzzersetzenden Pilze Avie auch 

 Insekten (z. B. die Annobien) abhält, von Wasser nicht ausgelaugt wird 

 und Eisenteile nicht angreift. Ungünstig erscheinen die hohen Kosten 

 des Verfahrens, die Eilnihung des Gewichtes, das Ausschwitzen des 



